— 71 — 



di separazione primaria di Cu 3 Sb nel sistema ternario una continuazione in 

 forma di una cresta. La proiezione di questa cresta è la retta Cu 3 Sb-Bi. Nei 

 miscugli cbe stanno sopra questa retta la cristallizzazione si compie come 

 in un sistema binario, ed essa perciò divide il nostro sistema ternario in due 

 nuovi: Cu-Cu 3 Sb-Bi, e Cu 3 Sb-Sb-Bi. 



Per poter passare allo studio di questi occorre ora conoscere il diagramma 

 del nuovo sistema binario Cu 3 Sb-Bi , dipendendo naturalmente anche dalla 

 forma di esso il numero e la forma delle superficie, delle linee e dei punti 

 critici in ciascuno dei due nuovi sistemi ternari. Noi abbiamo fatto perciò 

 una serie di esperienze per stabilire il diagramma di questo nuovo sistema 

 binario. Le esperienze sono riportate nella seguente tabella. 













o , 



% s 



t © 





O 1 



Numero 

 d'ordine 

 delle 



Composi 

 percento 



zione in 

 in peso 



ratura de 

 !Ìo della 



3 § 



del prin 

 to in sf 



re c 



S-§ 2 



del s( 

 ) arrest 



ratura di 

 punto < 

 to 



, del ten 

 to in mi 



leghe 



Cu 3 Sb 



Bi 



S,-s 3 

 s r .3 

 * — 



Tempe 

 prime 

 arresi 



Durata 

 ar>es 

 condi 



Tempe 

 secon 

 di ar 



- « s 



3 g 3 

 3 



Tempe 

 terzo 

 arres 



Durata 

 arres 

 nuti 



1 



98 



2 



657° 



640° 



40" 



398° 



110" 



269° 



0',20" 



2 



90 



10 



648 



640 



200 



390 



70 



269 



2 



3 



80 



20 





640 



240 



392 



50 



269 



3, 45 



4 



70 



30 





640 



200 



395 



40 



269 



5 



5 



60 



40 





640 



180 



393 



35 



269 



7 



6 



50 



50 





640 



140 



390 



30 



269 



9 



7 



40 



60 





640 



100 



390 



25 



269 



10,30 



8 



30 



70 





640 



80 



390 



20 



269 



12 



9 



20 



80 





640 



40 



390 





269 



14 



10 



10 



90 





640 









269 



15, 30 



11 



5 



95 













269 



16 



Con i dati di questa tabella si costruisce il diagramma della fig. 8. 



Come si vede, Cu 3 Sb e Bi sono miscibili solo parzialmente allo stato 

 liquido e non formano nè composti nè soluzioni solide. 



Le leghe la cui composizione sta fra A e B , quando vengono fuse dànno 

 un liquido omogeneo. Durante il raffreddamento, quando la temperatura si 

 abbassa fino a raggiungere la curva AB , incomincia a cristallizzare Cu 3 Sb . 

 Coll'abbassarsi ancora della temperatura, il Cu 3 Sb continua a solidi tìcare, 

 mentre la composizione della lega varia lungo AB . Quando essa ha rag- 

 giunto la composizione corrispondente al punto B , si scinde in due strati 

 liquidi; l'uno, B, ricco di Cu 3 Sb, e l'altro, C, ricco di Bi. Dallo strato B 

 continua ora a cristallizzare Cu 3 Sb, mentre una parte di esso si trasforma 

 nello strato C. Questa trasformazione continua tino a che il liquido B scom- 

 pare, e tutta la lega rimane costituita esclusivamente di strato liquido di 

 composizione C e cristalli Cu 3 Sb . Durante questa trasformazione la tempe- 



